( 227 ) 



n'étant pas planes, la netteté n'est pas aussi grande que dans les procédés 

 micrographiques ordinaires; elle suffit néanmoinspour justifier les résultats 

 énoncés plus haut, 



» Ces expériences me semblent permettre d'énoncer les conclusions 

 suivantes. Pour les métaux examinés et dans les conditions indiquées plus 

 haut: 1° les déformations, observables à la surfaced'uneéprouvette soumise 

 à une déformation permanente, sont localisées d'après la nature et la 

 répartition des constituants que met en évidence l'étude micrographique 

 du métal; 2" l'attaque chimique des métaux agit après comme avant la 

 déformation, en mettant en évidence des constituants inégalement atta- 

 quables, et qui, d'après les résultats précédents, sont aussi inégalement 

 déformables. 



» M. le commandant Pralon avait indiqué, en 1893, que la surface des 

 barreaux de laiton présente après étirage un grain d'autant plus grossier 

 que le recuit du métal a été poussé plus loin; j'ai signalé d'autre part, vers 

 la même époque, que la grandeur des cristaux constitutifs du laiton aug- 

 mente avec la température du recuit. Le rapprochement de ces deux 

 résultats, complètement indépendant des recherches actuelles, vient donc 

 confirmer les conclusions ci-dessus. » 



PHYSIQUE. — Sur la densité et sur la chaleur spécifique moyenne entre 

 o" et 100° des alliages de fer et d'antimoine. Note de M. J. Laborde, 

 présentée par M. Lippmann. 



« Ces alliages ont été obtenus en chauffant au four Perrot, dans un 

 creuset brasqué, de l'antimoine pur cristallisé avec du fil de fer pur coupé 

 en petits morceaux. L'antimoine fondant le premier dissolvait ensuite le 

 fer, et l'alliage, rendu homogène par l'agitation du creuset, était coulé dans 

 une lingotière où il se refroidissait rapidement. On a préparé ainsi huit 

 échantillons d'aUiages différents sur lesquels on a déterminé la densité et 

 la chaleur spécifique moyenne entre 0° et 100". 



M Le Tableau suivant donne : i" la quanliié de fer contenue dans les alliages et 

 fournie par l'analyse ; 2° la densité à o" de ces alliages; 3° la chaleur spécifique cal- 

 culée d'après la composition, en prenant pour chaleurs spécifiques du fer et de l'anli- 

 moine celles qui ont été déterminées sur les échantillons des métaux employés, et qui 

 étaient de o, 11 36 pour le fer et OjoSog pour l'antimoine. 



